연신 한 필름 을 연신 방향 ( MD 방향 ) 으로 30 mm , 연신 방향 과 직교 하 는 방향 ( TD 방향 ) 으로 6 mm 절단 하 여 30 mm× 6 mm 의 직사각 형 필름 을 잘라 내 었 다 . # 1500 번 의 사포 2 장 에 직사각 형 필름 을 끼워 넣 고 , 또한 두께 0 . 15 mm 의 알루미늄판 2 장 에 3 층 의 적층 체 를 끼워 넣 어 5 층 의 적층 체로 하 였 다 . 이 적층 체 를 두께 50 ㎛ 의 폴리 이미드 필름 으로 이루어지 는 봉투 형상 의 진공 팩 에 넣 고 , 내부 를 진공 펌프 로 탈기 하 여 진공 상태 로 하 였 다 . 이 진공 상태 로 한 폴리 이미드 봉투 를 , 150 ℃ 로 세팅 한 열 프레스 의 간극 1 mm 의 상판 과 하판 사이 에 삽입 하 였 다 . 필름 을 삽입 한 후 , 10 분 간 어닐링 처리 하 고 , 그 후 , 어닐링 전후 의 필름 길 이 변화 율 ( %) 의 절대치 에 의해 치수 안정 성 을 평가 하 였 다 .